( 699 ) 

 facilité avec laquelle le rutile se forme exclut l'acide lifanique amorphe des 

 réactions natiu'elles par la voie sèche. 



» Spliène. — Voici la méthode que j'emploie pour préparer ce minéral. 

 3 parties de sihce et 4 parties d'acide titanique sont placées dans un grand 

 creuset de platine qu'on ferme avec son couvercle après avoir achevé de le 

 remplir avec du chlorure de calcium fondu. Le creuset de platine, préservé 

 du contact du combustihle par un creuset de terre, est porté ra|)idenient et 

 pendant une heure environ à une température élevée. L'excès du chlorure 

 et une petite quantité de silicate de chaux se dissolvent dans l'eau chargée 

 d'acide muriatiqne qui n'a pas d'action sur le sphène produit. Quels que 

 soient la durée du feu et l'état d'agrégation des acides silicique et titanique, 

 le chlorure de calcium en réagissant au rouge sur ces deux acides donne 

 toujours des cristaux de sphène; mais le dévelop|)ement des cristaux est 

 favorisé par toutes les circonstances qui ralentissent l'action du chlorure de 

 calcium. Les circonstances qui accompagnent la formalion et l'accroisse- 

 ment des cristaux de sphène semblent montrer que la cristallisation se fait 

 non par simple dissolution dans la gangue, mais par la réaction du chlorure 

 de titane sur un silicate de chaux. Le chlorure de calcium chauffé avec du 

 sphène à une très-haute température donne du chlorure de titane et du sili- 

 cate de chaux : une partie de ces ueiix corps se porte en régénérant du 

 sphène sur les plus gros cristaux, une autre partie échappe à cette recom- 

 position, le chlorure de titane se dégage et le silicate de chaux reste dans 

 la gangue qu'on trouve alors très-riche en silice et en chaux. Un mélange 

 formé de rutile grossièrement pulvérisé, de silice et de chloriue de calcium 

 se rapproche beaucoup plus que le précédent des associations fortuites de 

 la nature et donne une belle cristallisation lorsqu'on le chauffe pendant une 

 journée. Les fragments de rutile se recouvrent de cristaux de sphène. C'est 

 là le sphène parasite du rutile trouvé au Saint-Gothard. Dans cette expé- 

 rience, il est visible que l'accroissement des cristaux est dû à la réaction 

 d'un silicate de chaux sur le chlorure titanique cpie produit lentement et 

 continuellement le chlorure calcique en attaquant le rutile. 



» La densité du sphène artificiel est 3,45. Les cristaux que l'on obtient 

 le plus facilement sont des prismes clinorhombiques de i i3",3o. Le sphène 

 préparé avec de l'acide titanique impur ou dans une atmosphère réductrice 

 est maclé comme la greenovite. 



x La composition des cristaux artificiels répond ^ comme celle des cris- 

 taux naturels, à la formule SiO-,Ti O^CaO. 



93.. 



